(%4 )' 



" La totalité du vert'e des huit creusets composant ie fourneau était 

 (iévitrifiée cotuplétenfïei'it. Ces masses de verre cristallisé ressemblent assez 

 à des roches naturelles; elles possèdent une dureté telle, qu'il a fallu frap- 

 per dessuspendant un temps assez long, avec un gros marteau de forgeron, 

 pour abattre, sur les angles, les quelques morceaux qui nous ont servi à 

 faire nos analyses, et dont les échantillons que nous joignons à cette Note 

 senties plus volumineux. 



» Dans certains endroits de ces masses de verre, et surtout \ers leur 

 centre, les cristaux sont tellement compactes, qu'ils ressemblent à du mar- 

 bre; dans d'autres parties, le retrait que la matière a subi par le refroidisse- 

 ment a formé des géodes d'où partent des cristaux qui s'entre-croisent dans 

 tons les sens; quelques-uns de ces cristaux sont isolés et parfaitement 

 déterminés: leur forme paraît être le prisme droit à base rectangulaire. 

 Les cristaux qui remplissent les géodes ne sont pas opaques, ils sont au 

 contraire bien transparents, et il n'est pas douteux que l'opacité du verre 

 dévitrifiq n'est due qu'à une cristallisation confuse de petits cristaux pris- 

 matiques s'enchevêtrant les uns dans les autres, comme cela arrive pour tous 

 les corps qui cristallisent rapidement. 



» Nous avons analysé comparativement ce verre à bouteille cristallisé 

 et un verre à bouteille transparent, fabriqué avec les mêmes matières vitri- 

 fiables mélangées dans les mêmes proportions. 



» L'analyse a donné les résultats suivants : 



Verre cristallisé'. Verre Lransparciil. 



■ Silice 55,85 56,84 



Chaux 24,14 " 21, i5 



Magnésie 7 >63 6,87 



Alumine 2,22 ^ j64 



Oxyde de fer i ,06 2,59 



Soude 8,47 '^'^ 



Potasse 0,63 o.4o 



Manganèse trace. trace. 



' '■' ' 100,00 foo,oo 



» Le rapport de l'oxygène de la silice à l'oxygène des bases réunies est 

 pour ces deux verres :: 9 1 /^, et si l'on veut considérer les faibles propor- 

 tions d'alumine et d'oxyde de fer qui existent dans les cristaux de verre, 

 comme venant altérer la pureté de ces cristaux, et remplacer ime quantité 

 correspondante de soude, on trouve que ce rapport de 9 à 4 est le même 

 que celui(iueM. Fremy a établi pour les silicates alcalins cristallisés qu'il 



